मिस्र का नीला

इजिप्शियन ब्लू, जिसे कैल्शियम कॉपर सिलिकेट (CaCuSi4O10 या CaOCuO(SiO2)4 - कैल्शियम कॉपर टेट्रासिलिकेट भी कहा जाता है या कपोरिवेट के नाम से जाना जाता है,यह एक रंगद्रव्य है जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र में हजारों वर्षों तक उपयोग किया गया। इसे पहला सिंथेटिक रंगद्रव्य माना जाता है। रोमनों द्वारा इसे कैरुलेयम के नाम से जाना जाता था। रोमन समय के बाद, इजिप्शियन ब्लू का उपयोग कम हो गया और इसके बाद इसके इसके निर्माण की विधि को भुला दिया गया। आधुनिक काल में, वैज्ञानिकों ने इसके रासायनिक गुणधर्मों का विश्लेषण किया और इसे बनाने की विधि का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हैं।

मिस्र भाषा का शब्द wꜣḏ भाषा में नीला-हरा भेद दर्शाता है नीला, नीला-हरा और हरा।

अंग्रेजी भाषा में रंग के नाम के रूप में इजिप्शियन ब्लू का पहला उपयोग 1809 में नामांकित किया गया था।

परिभाषा
इजिप्शियन ब्लू एक सिंथेटिक नीला रंगद्रव्य है जो सिलिका, लाइम, कॉपर, और एक एल्कली के मिश्रण से बनता है। इसका रंग एक स्वाभाविक रूप से पाये जाने वाले मिनरल कपोरिवेट के जैसे कैल्शियम- कॉपर टेट्रासिलिकेट CaCuSi4O10 के कारण होता है। यह मिस्र के चौथे वंश के समय पहली बार सिंथेटिक रूप से उत्पन्न हुआ था और यूरोप में रोमन काल के अंत तक बहुत अधिक उपयोग हुआ, इसके बाद इसका उपयोग अत्यधिक कम हो गया।

मिस्री भाषा में इसके लिए टर्म "ḫsbḏ-ỉrjt" था, जिसका अर्थ था "कृत्रिम लाजवार्दी"। यह प्राचीनकाल में एक नीला रंगद्रव्य के रूप में उपयोग किया जाता था जिससे पत्थर, लकड़ी, प्लास्टर, पैपरस, और कैनवास जैसे विभिन्न माध्यों को रंगने में मदद मिलती थी, और सिलेंडर सील, मनके, स्कैरब्स, इनले, बर्तन, और मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग होता था।कभी-कभी, इसे मिस्र के साहित्य में ब्लू फ्रिट के रूप में संदर्भित किया जाता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि यह एक ग़लत शब्द है जिसे ग्लास या ग्लेज़ उत्पादन के प्रारंभिक चरण का वर्णन करने के लिए उपयोग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि इजिप्शियन ब्लू, रंग महीन और मोटे दोनों रूपों में एक फ्रिट है क्योंकि यह ठोस अवस्था प्रतिक्रिया का एक उत्पाद है। इसका विशिष्ट नीला रंग, जो इसके मुख्य घटकों में से एक - तांबा - से उत्पन्न होता है, अलग-अलग प्रसंस्करण और संरचना के आधार पर, हल्के से लेकर गहरे रंग तक होता है।

मिस्र के अतिरिक्त, यह निकट पूर्व, पूर्वी भूमध्य सागर और रोमन साम्राज्य की सीमाओं में भी पाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि कहीं और वर्णक का अस्तित्व समानांतर आविष्कार का परिणाम था या मिस्र से उन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार का प्रमाण था।

इतिहास और पृष्ठभूमि
प्राचीन मिस्रवासी नीले रंग को बहुत सम्मान देते थे और इसे कई मीडिया और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। वे अर्ध-कीमती पत्थरों फ़िरोज़ा और लापीस लाज़ुली की नकल करना भी चाहते थे, जो अपनी दुर्लभता और गहरे नीले रंग के लिए मूल्यवान थे। इस नीले रंग को प्राप्त करने के लिए अज़ूराइट जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग अव्यावहारिक था, क्योंकि ये खनिज दुर्लभ थे और उन पर काम करना कठिन था। इसलिए, मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में नीले रंग तक पहुंच पाने के लिए, मिस्रवासियों को स्वयं रंगद्रव्य का निर्माण करने की आवश्यकता थी।

इजिप्शियन ब्लू के प्रयोग के सबसे प्राचीन सबूत, जिन्हें मेम्फिस विश्वविद्यालय की इजिप्टोलॉजिस्ट लोरेली एच. कॉर्कोरन द्वारा पहचाना गया है, एक अलाबास्टर कटोरी पर है जिसकी तारीख विलिन प्राचीनकाल या नक्काडा III लगभग 3250 ईसा पूर्व के बाद है, जो हिराकोनपोलिस में उत्खनित हुई थी, और अब फाइन आर्ट्स म्यूजियम, बोस्टन में है। मध्य किंगडम (2050–1652 ईसा पूर्व) में इसका उपयोग मकबरों, दीवार चित्रकला, फर्नीचर, और मूर्तियों की सजावट में रंगद्रव्य के रूप में किया गया और न्यू किंगडम (1570–1070 ईसा पूर्व) में इसका अधिक उपयोग होने लगा। इसका उपयोग लेट पीरियड और ग्रीक-रोमन पीरियड के समय जारी रहा, केवल चौथे सदी ईसा पूर्व में इसके निर्माण का रहस्य खो जाने के बाद बंद हुआ। प्राचीन मिस्र के ग्रंथों में प्राचीन काल में इजिप्शियन ब्लू  के निर्माण के बारे में कोई लिखित जानकारी उपस्थित नहीं है, और इसका उल्लेख पहली बार ईसा पूर्व पहली शताब्दी के समय विट्रूवियस द्वारा केवल रोमन साहित्य में किया गया था।

उन्होंने इसे केरुलियम के रूप में संदर्भित किया है और अपने काम वास्तुकला पर में वर्णन किया है कि कैसे रेत, तांबे और नैट्रॉन को पीसकर और मिश्रण को भट्टी में छोटी गेंदों के आकार में गर्म करके इसका उत्पादन किया गया था। उत्पादन के लिए चूना भी आवश्यक है, लेकिन संभवतः चूना युक्त रेत का उपयोग किया गया था। ठेओफ्रस्तुस ने इसे ग्रीक शब्द κύανος (क्यानोस) दिया है। जो मूल रूप से संभवतः लापीस लाजुली को संदर्भित करता है। अंततः, उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में ही इसके निर्माण के बारे में और अधिक जानने में रुचि पुनः से जागृत हुई जब 1815 में हम्फ्री डेवी द्वारा इसकी जांच की गई। और अन्य जैसे डब्ल्यू. टी. रसेल और एफ. फौक्वे।

संरचना और निर्माण
इजिप्शियन ब्लू के संरचन का विश्लेषण करने में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों और पुरातात्वज्ञों द्वारा कई प्रयोग किए गए हैं और उसके निर्माण के तकनीकों की जांच की गई है। इसे अब सामान्यतः एक मल्टीफेज पदार्थ माना जाता है जिसे क्वार्ट्ज सैंड, कॉपर कॉम्पाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक छोटी सी मात्रा में एक क्षार को मिलाकर गर्म करके बनाया जाता था, जिसके तापमान 800 से 1,000 °सेल्सियस के मध्य होता था परिणाम के रूप में कपोरिवेट या इजिप्शियन ब्लू, कार्बन डाईऑक्साइड और जल जल वाष्प बनता है।

अपनी अंतिम अवस्था में, इजिप्शियन ब्लू में आयताकार नीले क्रिस्टल के साथ-साथ अप्रतिक्रियाशील क्वार्ट्ज और कुछ ग्लास होते हैं। मिस्र और अन्य जगहों से कई संरचनाओ के विश्लेषण से, प्राचीन काल में इजिप्शियन ब्लू, रंग प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थों का वजन प्रतिशत सामान्यतः इन मात्राओं के भीतर निर्धारित किया गया था:

* 60-70% सिलिका (SiO2)
 * 7-15% कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)
 * 10-20% कॉपर (II) ऑक्साइड (CuO)

सैद्धांतिक करीप्रोवेट प्राप्त करने के लिए, जहां केवल नीले क्रिस्टल होते हैं, जिसमें अप्रयुक्त क्वार्ट्ज की अधिकता या कांच का निर्माण नहीं होता है, इन प्रतिशतों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी:
 * 64% सिलिका
 * 15% कैल्शियम ऑक्साइड
 * 21% कॉपर ऑक्साइड

यद्यपि, पुरातन काल के विश्लेषण किए गए प्रारूपों में से कोई भी इस निश्चित संरचना से बना नहीं था, क्योंकि सभी में सिलिका की अधिकता थी, साथ में CuO या CaO की भी अधिकता थी। यह जानबूझकर किया गया हो सकता है; क्षार सामग्री में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्णक में ग्लास मैट्रिक्स में अधिक अप्रतिक्रियाशील क्वार्ट्ज सम्मिलित होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक कठिन बनावट होती है। यद्यपि, क्षार पदार्थ कम करने से कांच नहीं बनता है और परिणामस्वरूप इजिप्शियन ब्लू, रंग नरम होता है, जिसमें खनिज की कठोरता 1–2 मोस होती है।

जिस तरह से विभिन्न रचनाओं ने बनावट को प्रभावित किया, उसके अतिरिक्त, जिस तरह से इजिप्शियन ब्लू को संसाधित किया गया था, उसका मोटेपन और सुंदरता के संदर्भ में, इसकी बनावट पर भी प्रभाव पड़ा। कई प्रयोगों के बाद, टिटे एट अल ने निष्कर्ष निकाला कि बारीक बनावट वाले इजिप्शियन ब्लू  के लिए, समान रूप से फैले हुए क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए दो चरण आवश्यक है। सबसे पहले, सामग्री को गर्म किया जाता है, और परिणाम एक मोटे बनावट वाला उत्पाद होता है। फिर इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है और इसमें पानी मिलाया जाता है फिर पेस्ट को नया आकार दिया जाता है और एक घंटे के लिए 850 और 950 डिग्री सेल्सियस के मध्य  के तापमान पर पुनः पकाया जाता है। संभवतः एक पेस्ट तैयार करने के लिए इन दो चरणों की आवश्यकता थी जो छोटी वस्तुओं के उत्पादन के लिए पर्याप्त था। यद्यपि, मोटे बनावट वाला इजिप्शियन ब्लू, रंग दूसरे चरण से नहीं गुज़रा होगा। चूँकि यह सामान्यतः स्लैब और गेंदों (ग्रीको-रोमन काल में) के रूप में पाया जाता है, ये या तो दूसरे चरण के माध्यम से संसाधित होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जहां उन्हें पीसकर बारीक बनावट दी जाएगी, या उन्हें नीले रंगद्रव्य के रूप में उपयोग के लिए पीस लिया गया होगा।

नीले रंग की छाया इजिप्शियन ब्लू की कठोरता और सुंदरता से भी संबंधित थी क्योंकि यह मिस्र के नीले क्रिस्टल के एकत्रीकरण की डिग्री से निर्धारित होती थी। मोटे इजिप्शियन ब्लू  का आकार अपेक्षाकृत गाढ़ा था, क्रिस्टल के बड़े समूहों के कारण जो अप्रतिक्रियाशील क्वार्ट्ज से चिपके हुए थे। इस समूहन के परिणामस्वरूप गहरा नीला रंग बनता है जो मोटे इजिप्शियन ब्लू  जैसा दिखता है। वैकल्पिक रूप से, बारीक बनावट वाले इजिप्शियन ब्लू  में छोटे समूह होते हैं जो समान रूप से अप्रयुक्त क्वार्ट्ज पदार्थ, के मध्य फैले होते हैं और हल्के नीले रंग के होते हैं। यद्यपि पतला हल्का नीला रंग, महीन बनावट वाले इजिप्शियन ब्लू  का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी संरचना में बड़ी मात्रा में कांच का निर्माण होता है, जो नीले रंग को छुपाता है, और इसे पतला रूप देता है। यह मिश्रण में मिलाए गए क्षार के स्तर पर निर्भर करता है, इसलिए अधिक क्षार के साथ, अधिक कांच बनेगा, और उपस्थिति अधिक पतला होगी। इस प्रकार का इजिप्शियन ब्लू, रंग विशेष रूप से अठारहवें राजवंश के समय और उसके बाद स्पष्ट हुआ है, और संभवतः इस समय कांच प्रौद्योगिकी में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है।

यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो इजिप्शियन ब्लू का संतोषजनक उत्पादन नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि तापमान 1050°C से ऊपर था, तो यह अस्थिर हो जाएगा। यदि बहुत अधिक चूना मिलाया गया हो तो "वॉलेस्टोनाइट" (CaSiO3) बनाता है और वर्णक को हरा रंग देता है। तांबे के अवयवों की बहुत अधिक मात्रा के परिणामस्वरूप कॉपर ऑक्साइड क्यूप्राइट और टेनोराइट की अधिकता हो जाती है।

स्रोत
इजिप्शियन ब्लू का मुख्य घटक सिलिका था, और उन स्थानों के निकट पाई जाने वाली क्वार्ट्ज रेत जहां इजिप्शियन ब्लू का निर्माण किया जा रहा था, इसका स्रोत हो सकता है, यद्यपि कोई भी ठोस प्रमाण इस परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। एकमात्र साक्ष्य जक्श एट अल द्वारा उद्धृत किया गया है, जिन्होंने सबनी (छठे राजवंश) की कब्र से एकत्र किए गए प्रारूपों में टाइटैनोमैग्नेट्स के क्रिस्टल पाए, जो रेगिस्तान की रेत में पाया जाने वाला एक खनिज है। इजिप्शियन ब्लू में इसकी उपस्थिति इंगित करती है कि चकमक पत्थर या चर्ट के अतिरिक्त क्वार्ट्ज रेत का उपयोग सिलिका स्रोत के रूप में किया गया था। यह क्वांटिर में कांच बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिका के स्रोत के विपरीत है, जो क्वार्ट्ज कंकड़ है रेत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इजिप्शियन ब्लू के निर्माण के समय कैल्शियम ऑक्साइड को जानबूझकर नहीं जोड़ा गया था, बल्कि क्वार्ट्ज रेत और क्षार में अशुद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माण में सम्मिलित कारीगरों को मिस्र के नीले मिश्रण में चूना मिलाने के महत्व का एहसास था या नहीं।

तांबे का स्रोत या तो तांबा अयस्क तांबे की सिल्लियों का बुरादा, या कांस्य स्क्रैप और अन्य मिश्र धातु हो सकता है। न्यू किंगडम से पहले, इस बात के साक्ष्य दुर्लभ हैं कि तांबे के किस स्रोत का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन माना जाता है कि यह तांबे के अयस्क थे। न्यू किंगडम के समय, मिस्र के नीले पदार्थ में पाए जाने वाले टिन, आर्सेनिक या सीसे की अलग-अलग मात्रा की उपस्थिति के कारण कांस्य जैसे तांबे के मिश्र धातुओं के उपयोग के प्रमाण पाए गए हैं। टिन ऑक्साइड की उपस्थिति तांबे के अयस्कों से हो सकती है जिनमें टिन ऑक्साइड होता है, न कि कांस्य के उपयोग से। यद्यपि, टिन ऑक्साइड की इतनी मात्रा के साथ कोई तांबे का अयस्क नहीं पाया गया है। प्रारंभिक काल में तांबे के अयस्कों के उपयोग से लेकर अंतिम कांस्य युग के समय कांस्य स्क्रैप के उपयोग पर स्विच क्यों किया गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।

इजिप्शियन ब्लू के विश्लेषण किए गए प्रारूपों में कुल क्षार सामग्री 1% से अधिक है, जिससे पता चलता है कि क्षार को जानबूझकर मिश्रण में प्रस्तुत किया गया था, न कि अन्य घटकों से अशुद्धता के रूप में। क्षार के स्रोत या तो वाडी नैट्रॉन और एल-काब जैसे क्षेत्रों से नैट्रॉन हो सकते हैं, या पौधे की राख हो सकते हैं। इजिप्शियन ब्लू के प्रारूपों में पोटाश और मैग्नेशिया की मात्रा को मापकर, सामान्यतः यह पहचानना संभव है कि क्षार के किस स्रोत का उपयोग किया गया था, क्योंकि पौधे की राख में नैट्रॉन की तुलना में अधिक मात्रा में पोटाश और मैग्नेशिया होता है। यद्यपि, इजिप्शियन ब्लू में क्षार की कम सांद्रता के कारण, जो कि कांच की तुलना में मात्र 4% या उससे कम है, उदाहरण के लिए, जो 10-20% है, स्रोत की पहचान करना सदैव आसान नहीं होता है। क्षार स्रोत संभवतः नैट्रॉन था, यद्यपि इस धारणा के कारण स्पष्ट नहीं हैं। इजिप्शियन ब्लू के विभिन्न प्रारूपों में फॉस्फोरस की अलग-अलग मात्रा 2 wt% तक की पहचान की गई, जिससे पता चलता है कि प्रयोग किया गया क्षार स्रोत वास्तव में पौधे की राख थी, न कि नैट्रॉन। चूंकि कांस्य युग के अंत में कांच उद्योग ने क्षार के स्रोत के रूप में पौधों की राख का उपयोग किया था, कांच उद्योग के प्रारंभ से पहले और बाद में इजिप्शियन ब्लू के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षार के संदर्भ में एक लिंक संभव हो सकता है।

अमर्णा
बीसवीं सदी के प्रारंभ में अमर्णा, लिश्ट, और मलकाटा के उत्खननों में, महान पुरातात्वविद सर फ्लिंडर्स पेट्री ने इजिप्शियन ब्लू रंग बनाने के लिए प्राचीनकाल में उपयोग होने वाले दो प्रकार के वास्तुकलों का खुदाई किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इन कलों का प्राचीनकाल में इजिप्शियन ब्लू बनाने में उपयोग किया गया था: कढ़ाही जैसे गोलाकार पैन्स और बेलनाकार वास्तुकल या सैगर्स।

1989 में बैरी केम्प द्वारा अमर्णा में किए गए हाल के खुदाई में, इन "फ्रिटिंग" पैन्स की बहुत कम संख्या में प्राप्त हुई,यद्यपि इजिप्शियन ब्लू 'केक' के विभिन्न अवशेष भी मिले, जिनसे पांच विभिन्न प्रकार के इजिप्शियन ब्लू रूपों की पहचान हो सकी:


 * 1) बड़े गोल फ्लैट केक्स
 * 2) बड़े फ्लैट रेक्टेंगुलर केक्स
 * 3) कढ़ाही-जैसे केक्स
 * 4) छोटे बोरा-जैसे टुकड़े
 * 5) गोलाकार आकार

विश्लेषण किए गए प्रारूपों में कोई टिन नहीं पाया गया, जिससे लेखक सुझाव देते हैं कि इसका अर्थ है कि इजिप्शियन ब्लू के निर्माण में कांस्य की जगह स्क्रैप कॉपर का उपयोग किया जा सकता था।

क्वांटिर
1930 के दशक में, महमूद हमजा ने क्वांटिर में इजिप्शियन ब्लू के उत्पादन से संबंधित कई वस्तुओं की खुदाई की,जैसे कि इजिप्शियन ब्लू केक्स और विभिन्न निर्माण के चरणों में टुकड़े,[, जिससे प्रमाण मिलता है कि इस स्थल पर वास्तव में इजिप्शियन ब्लू का निर्माण किया जाता था। हाल के खुदाई में इसी स्थल पर एक बड़ा तांबे का आधारित उद्योग खोजा गया, जिसमें कई संबंधित शिल्प सम्मिलित हैं, जैसे कि कांस्य ढलाई लाल ग्लास निर्माण, फ़ेएन्स निर्माण, और इजिप्शियन ब्लू। खुदाई में इजिप्शियन ब्लू के अवशेषों के साथ सिरेमिक क्रूसिबल पाए गए, जिससे पता चलता है कि इसे साइट पर ही निर्मित किया गया था।इन इजिप्शियन ब्लू 'केक्स' का यह सुझाव देता है कि ये बाद में यहां से अन्य क्षेत्रों के लिए निर्माण के लिए निर्यात किए जा सकते थे,, क्योंकि साइट पर तैयार मिस्र के नीले उत्पादों की कमी थी। उदाहरण के लिए, मिस्र के नीले केक लीबिया के तट के पास एक रामेसाइड किले, ज़ावियत उम्म अल-रखम में पाए गए थे, जो वास्तव में दर्शाता है कि केक्स का व्यापार किया गया था, और उनके प्राथमिक उत्पादन स्थल से दूर काम किया गया था और उन्हें नया रूप दिया गया था।

अन्य कांचयुक्त पदार्थ और धातुओं के साथ संबंध
इजिप्शियन ब्लू, रंग प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उत्पादित अन्य कांचयुक्त पदार्थों, अर्थात् कांच और मिस्र के फ़ाइनेस, से निकटता से संबंधित है, और यह संभव है कि मिस्रवासियों ने तीन उत्पादों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया हो। यद्यपि फ़ाइनेस और इजिप्शियन ब्लू के मध्य अंतर करना साधारण है, फ़ाइनेस वस्तुओं के विशिष्ट मूल और उनकी अलग-अलग शीशे की परतों के कारण, कभी-कभी इजिप्शियन ब्लू की बहुत महीन बनावट के कारण कांच को इजिप्शियन ब्लू से अलग करना कठिन होता है। यह न्यू किंगडम के समय विशेष रूप से सच है, क्योंकि इजिप्शियन ब्लू, रंग अधिक परिष्कृत और कांच जैसा हो गया और ग्रीको-रोमन काल में भी जारी रहा। चूंकि इजिप्शियन ब्लू,, फ़ाइनेस की तरह, कांच की तुलना में बहुत पुरानी तकनीक है, जो केवल थुटमोस III (1479-1425 ईसा पूर्व) के शासनकाल के समय प्रारंभ हुआ था, इजिप्शियन ब्लू के निर्माण में परिवर्तन निस्संदेह कांच उद्योग के प्रारंभ से जुड़े थे।

इजिप्शियन ब्लू के निर्माण में प्रयुक्त तांबे के स्रोत का विश्लेषण समकालीन धातु उद्योग के साथ संबंध का संकेत देता है। जबकि पहले के समय में, यह सबसे अधिक संभावना है कि तांबे के अयस्कों का उपयोग किया जाता था, टुटमोसिस III के शासनकाल के समय, तांबे के अयस्क को कांस्य बुरादे के उपयोग से बदल दिया गया है। यह इजिप्शियन ब्लू में टिन ऑक्साइड की एक विशिष्ट मात्रा का पता लगाने से स्थापित किया गया है, जो केवल तांबे के स्रोत के रूप में टिन कांस्य स्क्रैप के उपयोग के परिणामस्वरूप हो सकता है, जो उस समय के साथ मेल खाता है जब कांस्य प्राचीन मिस्र में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया था।

मिस्र के बाहर घटनाएँ
इजिप्शियन ब्लू, रंग पश्चिमी एशिया में तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में छोटी कलाकृतियों और जड़ावों के रूप में पाया गया था, लेकिन रंगद्रव्य के रूप में नहीं। यह मध्य कांस्य युग के अंत में भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाया गया था, और इसकी संरचना में टिन के निशान पाए गए थे जो तांबे के स्रोत के रूप में तांबे के अयस्क के अतिरिक्त कांस्य स्क्रैप के उपयोग का सुझाव देते थे। रोमन साम्राज्य के समय, इजिप्शियन ब्लू का उपयोग व्यापक था, जैसा कि 1814 में पोम्पेई में पाए गए अप्रयुक्त रंगद्रव्य वाले एक बर्तन से पता चलता है। यह कई चित्रकारों की कब्रों में अप्रयुक्त रंगद्रव्य के रूप में भी पाया गया था। इट्रस्केन सभ्यताओं ने भी इसका उपयोग अपने दीवार चित्रों में किया था। संबंधित हान बैंगनी और हान नीले को मिस्र की जड़ें होने का सुझाव दिया गया है।

बाद में, रफएल ने अपनी ट्राइंफ ऑफ गैलाटिया में इजिप्शियन ब्लू का प्रयोग किया।

इजिप्शियन ब्लू का रोमन उत्पादन
सदी के अंत के आसपास, रोमन स्रोतों की रिपोर्ट है कि एक निश्चित वेस्टोरियस ने उत्पादन तकनीक को सिकंदरिया से नेपल्स के पास पॉज़्ज़ुओली में स्थानांतरित कर दिया। वास्तव में, पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी फलेग्रेन क्षेत्रों में उत्पादन स्थलों की पुष्टि करते हैं और वर्णक क्षेत्रों के निर्माण और व्यापार में एकाधिकार का संकेत देते हैं। अपने लगभग विशिष्ट उपयोग के कारण, इजिप्शियन ब्लू, रंग रोमन पुरातनता का उत्कृष्ट नीला रंग है; मध्य युग के समय  इसकी कला तकनीकी निशान विलुप्त हो गए।

2021 में, सेंट पीटर के चर्च साउथ टायरोल, उत्तरी इटली के मोनोक्रोम नीले वर्ण के दीवार के टुकड़े पर प्रारंभिक मध्यकालीन इजिप्शियन ब्लू पाँचवीं/छठीं सदी ईसा पूर्व की पहचान की गई। रोमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित एक नई विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, प्रतिशत रेंज से लेकर 100 पीपीएम तक की मात्रा के साथ 28 विभिन्न खनिजों की पहचान की गई।

पड़ोसी विज्ञानों की जानकारी को सम्मिलित करने से संभव हुआ कि पूर्व में अग्रहित ट्रेस संघटकों में सुरक्षित पुरानी पुरानी पैंट परत की आयुकलन के प्रकार और प्रमाणित स्रोत, पिगमेंट का संश्लेषण और उपयोग, और साथ ही साथ सूचना पढ़ने की संभावना बनायी और इस विधि से संत पीटर के इजिप्शियन ब्लू के व्यक्तिगत "जीवनकारी" का पुनर्निर्माण किया। इस अनुसंधान के इजिप्शियन ब्लू के अनुसंधान के इतिहास में यह पैराडाइम बदलाव उत्तेजक था, जो उत्तरी फ्लेग्रान फील्ड्स में उत्पादन के लिए प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करता है कॉपर खनिज का उपयोग (जिसे प्रायः धात्विक कॉपर या पीतल कहा जाता है) और कच्ची सामग्री मिश्रण में फ्लक्स के रूप में प्लांट एश का उपयोग का। इसके अतिरिक्त, दृढ़ स्थिति प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रमुख रूप से संश्लेषण के संकेत मिले, जबकि पदार्थ को कांच में पिघलाने का संभावना निरर्थक भूमिका निभाता था।।

2022 में, ऑवेंटिकुम और ऑगस्टा राउरिका (स्विट्जरलैंड; पहले से तीसरी सदी ईसा पूर्व) से उत्खननित रोमन इम्पीरियल रंगद्रव्य बॉल्स पर एक अनुवादन अध्ययन ने परिणामों की पुष्टि की। लगभग 40 पहचाने गए खनिजों की समग्र रचना उत्तरी फ्लेग्रान फील्ड्स से संबंध स्थापित करती है; एक सल्फिडिक कॉपर ओर एक प्लांट एश भी अपने निशान छोड़ गए हैं। इस तरह, संभावना है कि रोमन उत्पादन का द्वंद्वपूजा कई सदियों के लिएउपस्थित था। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण ने प्राथमिक बनाने के समय की सबबसे उत्पादन की अवांछित पैदायिकों को भी प्रकट किया, जो कांच के वर्ग की सतहों पर सीमित स्थानीय रूप से होते हैं, जो उप-इष्टतम जलाने के समय या मिश्रण अनुपातों के लिए जुड़ सकते हैं: एक कप्पुरोरिवेट जिसमें इसकी परत की संरचना में क्रिस्टल दोष थे और एक कॉपर-युक्त हरी कांच की फेज, जिसे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पहली बार चरित्रित किया गया है।

आधुनिक अनुप्रयोग
दृश्य प्रकाश के तहत इजिप्शियन ब्लू की अत्यंत शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाली अवरक्त चमक ने उन वस्तुओं पर इसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाया है जो मानव आंखों को अप्रकाशित दिखाई देती हैं। इस गुण का उपयोग सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित चित्रों पर वर्णक के निशान की पहचान करने के लिए भी किया गया है, जब तक कि यह माना जाता था कि इसका उपयोग समाप्त हो गया है। निकट-अवरक्त में चमक, जहां न तो वसा और न ही हीमोग्लोबिन उच्च अवशोषण गुणांक दिखाते हैं, इजिप्शियन ब्लू की पानी में विसर्जन के बाद नैनोशीट्स में विभाजित होने की क्षमता के साथ मिलकर, यह भी इंगित करता है कि इसमें कई उच्च-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग हो सकते हैं जैसे, दूरसंचार, लेजर प्रौद्योगिकी, और सुरक्षा इंक्स।

लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने पाया कि इजिप्शियन ब्लू, रंगद्रव्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और अवरक्त निकट-इन्फ्रारेड रेंज में प्रकाश उत्सर्जित करता है। इससे पता चलता है कि इजिप्शियन ब्लू द्रव्य का उपयोग धूप वाले मौसम में छतों और दीवारों को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन की गई परावर्तक सतहों में किया जा सकता है, और फोटोवोल्टाइक सेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कांच को रंगने के लिए किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य

अग्रिम पठन

 * Dayton, J. 1978, Minerals, Metals, Glazing & Man, or, Who Was Sesostris I? London: Harrap. ISBN 0-245-52807-5.
 * Lucas, A. & Harris. J.R. [1948] 1999, Ancient Egyptian Materials and Industries. Dover books on Egypt. Mineola, N.Y. : Dover. ISBN 0-486-40446-3.
 * Noll, W. 1981, Mineralogy and technology of the painted ceramics of ancient Egypt. In: M.J. Huges (ed.) Scientific studies in ancient ceramics. Occasional paper 19. London : British Museum, ISBN 0-86159-018-X.
 * Rehren, Th. & Pusch, E.B. & Herold, A. 1998, Glass coloring works within a copper-centered industrial complex in Late Bronze Age Egypt. In: McCray, P (ed), The prehistory and history of glassmaking technology. Ceramics and Civilization 8. Westerville, OH: American Ceramic Society. ISBN 1-57498-041-6
 * Riederer, J. 1997, Egyptian Blue. In: E.W. Fitzhugh, (ed.), Artists’ pigments 3: 23–45. Oxford university Press. ISBN 0-89468-256-3
 * Tite, M.S. 1985, Egyptian blue, faience and related materials: technological investigations. In: R.E. Jones & H.W. Catling (eds.) Science in Archaeology: Proceedings of a Meeting Held at the British School at Athens, January 1985. London : Leopard's Head. ISBN 0-904887-02-2.
 * Warner, T.E. 2011, Artificial Cuprorivaite CaCuSi4O10 (Egyptian Blue) by a Salt-Flux Method. In: Terence E. Warner, Synthesis, Properties and Mineralogy of Important Inorganic Materials, 26–49. Chichester: Wiley. ISBN 978-0-470-74611-0.
 * Wiedemann, H.G., Bayer, G. & Reller, A. 1998, Egyptian blue and Chinese blue. Production technologies and applications of two historically important blue pigments. In: S. Colinart & M. Menu (eds.), La couleur dans la peinture et lémaillage de l’Egypte Ancienne. Scienze e materiali del patrimonio culturale 4. Bari: Edipuglia. ISBN 88-7228-201-2.

बाहरी संबंध

 * Egyptian blue, ColourLex
 * Egyptian Blue, Pigments through the ages